Bluing (steel)
ব্লুইং, কখনও কখনও ব্লুইং হিসাবে বানান করা হয়, এটি একটি প্যাসিভেশন প্রক্রিয়া যেখানে কালো অক্সাইড আবরণ ব্যবহার করে ইস্পাতকে আংশিকভাবে জং থেকে রক্ষা করা হয়। ফলস্বরূপ প্রতিরক্ষামূলক সমাপ্তির নীল-কালো চেহারার নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। ব্লুয়িং-এ একটি তড়িৎরাসাযনিক রূপান্তর আবরণ জড়িত থাকে যা পৃষ্ঠে লোহার সাথে একটি জারণকারী রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নির্বাচিতভাবে ম্যাগনেটাইট () গঠন করে, যা লোহার কালো অক্সাইড। তুলনায়, মরিচা, লোহার লাল অক্সাইড (), হাইড্রেশনের উপর একটি অত্যন্ত বড় ভলিউম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়; ফলস্বরূপ, অক্সাইড সহজেই ফ্লেক্স হয়ে যায়, যার ফলে সাধারণ লালচে মরিচা লোহা থেকে দূরে সরে যায়। ব্ল্যাক অক্সাইড ক্ষয় থেকে ন্যূনতম সুরক্ষা প্রদান করে, যদি না আর্দ্রতা এবং গ্যালভানিক ক্রিয়া হ্রাস করার জন্য জল-স্থানচ্যুতকারী তেল দিয়ে চিকিত্সা করা হয়। কথোপকথনে, কালো অক্সাইডের পাতলা আবরণকে প্রায়শই 'গান ব্লুয়িং' বলা হয়, অন্যদিকে ভারী আবরণকে 'কালো অক্সাইড' বলা হয়। উভয়ই প্রকৃত বন্দুক ব্লুইং প্রদানের জন্য একই রাসায়নিক প্রক্রিয়া বোঝায়। সংক্ষিপ্ত বিবরণ অক্সাইড আবরণ তৈরি করতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। "কোল্ড" ব্লুইং সাধারণত একটি সেলেনিয়াম ডাই অক্সাইড ভিত্তিক যৌগ যা ইস্পাতকে কালো বা প্রায়শই খুব গাঢ় ধূসর রঙ দেয়। এটি সমানভাবে প্রয়োগ করা একটি কঠিন পণ্য, ন্যূনতম সুরক্ষা প্রদান করে এবং সাধারণত ছোট দ্রুত মেরামতের কাজ এবং স্পর্শ-আপগুলির জন্য সর্বোত্তমভাবে ব্যবহৃত হয়। "গরম" প্রক্রিয়াটি হল একটি ক্ষারীয় লবণের দ্রবণ যা পটাসিয়াম নাইট্রাইট বা সোডিয়াম নাইট্রেট এবং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহার করে, যাকে "ঐতিহ্যবাহী কস্টিক ব্ল্যাক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যা সাধারণত একটি উচ্চতর তাপমাত্রায় করা হয়। এই পদ্ধতিটি বৃহত্তর আগ্নেয়াস্ত্র সংস্থাগুলি বড় আকারের, আরও সাশ্রয়ী ব্লুইংয়ের জন্য গ্রহণ করেছিল। এটি ভাল জং প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে, যা তেল দিয়ে উন্নত করা হয়। "জং ব্লুয়িং" এবং "ফিউম ব্লুয়িং" সর্বোত্তম জং এবং জারা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে কারণ প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত যে কোনও ধাতুকে রূপান্তরিত করে যা জং হয়ে ম্যাগনেটাইট ()-এ পরিণত হতে সক্ষম। একটি তৈলাক্ত আবরণ দিয়ে চিকিত্সা করা ব্লুইং দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা বাড়ায়। এই প্রক্রিয়াটি ভিনটেজ শটগানগুলি পুনরায় নীল করার জন্য নিরাপদে ব্যবহৃত একমাত্র প্রক্রিয়া। অনেক ডাবল-ব্যারেল শটগান নরম সোল্ডার (সীসা) বা সিলভার ব্রেজ করা হয় এবং অনেক অংশ সেই পদ্ধতিতেও সংযুক্ত থাকে। অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলির উচ্চ তাপমাত্রার পাশাপাশি তাদের কস্টিক প্রকৃতি সোল্ডার জয়েন্টগুলিকে দুর্বল করে দিতে পারে এবং বন্দুকটি ব্যবহার করা বিপজ্জনক করে তুলতে পারে। চুল্লীতেও ব্লুইং করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ তলোয়ার বা ঐতিহ্যগতভাবে কোনও কামার বা অস্ত্র-কামারের মতো বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈরি অন্যান্য জিনিসের জন্য। আজকের দিনে লোহার পণ্যগুলি মাঝে মাঝে সংস্কৃতি এবং সমাজের অংশগুলির ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের দ্বারা নীল ইস্পাত থেকে তৈরি করা হতে পারে যারা প্রয়োজনীয়তা বা পছন্দ অনুসারে সেই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে। প্রক্রিয়াগুলি রান্নার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পটাসিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে ইস্পাতের অংশগুলি নিমজ্জিত করে এবং ফুটন্ত বিন্দুতে গরম জল দিয়ে গরম কস্টিক ব্লুয়িং প্রয়োগ করা যেতে পারে। একইভাবে, স্টেইনলেস স্টিলের অংশগুলি নাইট্রেট এবং ক্রোমেটের মিশ্রণে নিমজ্জিত করা যেতে পারে, একইভাবে উত্তপ্ত। এই দুটি পদ্ধতির যে কোনও একটিকে 'হট ব্লুয়িং' বলা হয়। হট ব্লুয়িং হল বন্দুক ব্লুয়িং-এর বর্তমান মান, কারণ এটি এবং জং ব্লুয়িং উভয়ই সবচেয়ে স্থায়ী মাত্রায় জং-প্রতিরোধ এবং উন্মুক্ত বন্দুক ধাতুর প্রসাধনী সুরক্ষা প্রদান করে, এবং গরম ব্লুয়িং জং ব্লুয়িং-এর চেয়ে কম সময় নেয়। রাস্ট ব্লুয়িং গরম এবং ঠান্ডা ব্লুয়িং প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে বিকশিত হয়েছিল এবং মূলত 19 শতকে বন্দুকবাজরা গরম ব্লুয়িং প্রক্রিয়াগুলির বিকাশের আগে নীল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করত। প্রক্রিয়াটি ছিল বন্দুকের অংশগুলিকে একটি অ্যাসিড দ্রবণে আবরণ করা, অংশগুলিকে অভিন্নভাবে জং করতে দেওয়া, তারপরে লাল অক্সাইডকে কালো অক্সাইডে রূপান্তর করতে ফুটন্ত জলে অংশগুলি নিমজ্জিত করা, যা লাল অক্সাইডের চেয়ে আরও সুরক্ষামূলক, স্থিতিশীল আবরণ তৈরি করে; ফুটন্ত জল প্রয়োগ করা অ্যাসিড দ্রবণ থেকে যে কোনও অবশিষ্ট অবশিষ্টাংশও সরিয়ে দেয় (প্রায়শই নাইট্রিক অ্যাসিড এবং জলে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড)। তারপরে আলগা অক্সাইডটি একটি কার্ডিং ব্রাশ-নরম, পাতলা (সাধারণত প্রায় পুরু) তার সহ একটি তারের ব্রাশ-বা চাকা ব্যবহার করে কার্ড করা হয় (স্ক্রাব করা হয়)। এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল যতক্ষণ না রঙের কাঙ্ক্ষিত গভীরতা অর্জন করা হয় বা ধাতুটি কেবল আর রঙ না করে। এটি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় মরিচা এবং ধোঁয়া ব্লুইং সাধারণত মরিচা-প্রতিরোধী হওয়ার অন্যতম কারণ। তারপর অংশগুলি তেল দেওয়া হয় এবং রাতারাতি দাঁড়াতে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটি একটি গভীর নীল-কালো সমাপ্তি ছেড়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার আধুনিক ঘরোয়া শখের সংস্করণগুলি সাধারণত হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং লবণের দ্রবণ ব্যবহার করে, কখনও কখনও একটি ভিনেগার ভিজিয়ে রাখার আগে, আরও বিপজ্জনক অ্যাসিডের প্রয়োজনীয়তা এড়াতে মরচে পড়ার পদক্ষেপের জন্য। ফিউম ব্লুয়িং ফিউম ব্লুয়িং হল জং ব্লুয়িংয়ের অনুরূপ আরেকটি প্রক্রিয়া। ধাতব অংশে সরাসরি অ্যাসিড দ্রবণ প্রয়োগ করার পরিবর্তে, অংশগুলি আর্দ্রতার উৎস, নাইট্রিক অ্যাসিডের একটি ধারক এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের একটি ধারক সহ একটি সিল করা ক্যাবিনেটে স্থাপন করা হয়। অ্যাসিডের মিশ্র ধোঁয়া প্রায় 12 ঘন্টার মধ্যে অংশগুলির পৃষ্ঠে (ভিতরে এবং বাইরে) একটি অভিন্ন জং তৈরি করে। এরপরে অংশগুলি পাতিত জলে সিদ্ধ করা হয়, শুকিয়ে দেওয়া হয়, তারপরে মরিচের মতো কার্ড করা হয়। এই প্রক্রিয়াগুলি পরে প্রধান আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাতারা পরিত্যাগ করেছিলেন কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে প্রায়শই কয়েক দিন সময় লাগত এবং খুব শ্রম-নিবিড় ছিল। এগুলি এখনও কখনও কখনও বন্দুকবাজদের দ্বারা সেই সময়ের একটি পিরিয়ড বন্দুকের জন্য একটি খাঁটি ফিনিস পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় যখন জং ব্লুইং প্রচলিত ছিল, যা পূর্ববর্তী প্রতিনিধিত্বমূলক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিরূপে বাদামী ব্যবহারের অনুরূপ ছিল। রাস্ট ব্লুয়িং শটগান ব্যারেলগুলিতেও ব্যবহৃত হয় যা ব্যারেলগুলির মধ্যে পাঁজরের সাথে সোল্ডার করা হয়, কারণ গরম ব্লুয়িং সমাধানগুলি ব্লুয়িং প্রক্রিয়া চলাকালীন সোল্ডারকে গলে দেয়। বড় আকারের শিল্প হট ব্লুয়িং প্রায়শই একটি ব্লুয়িং চুল্লি ব্যবহার করে করা হয়। এটি কালো অক্সাইড আবরণ তৈরির একটি বিকল্প পদ্ধতি। গরম স্নান (যদিও কম তাপমাত্রায়) রাসায়নিকভাবে প্ররোচিত পদ্ধতি ব্যবহার করার পরিবর্তে, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইস্পাতকে সঠিকভাবে গরম করা সম্ভব, যেমন লাল অক্সাইডের উপর নির্বাচিতভাবে কালো অক্সাইড তৈরি করা। এটিও যে কোনও উল্লেখযোগ্য জং প্রতিরোধের জন্য তেল দেওয়া আবশ্যক। কোল্ড ব্লুইং-এর পদ্ধতিও রয়েছে, যার জন্য তাপের প্রয়োজন হয় না। বাণিজ্যিক পণ্যগুলি ঠান্ডা ব্লুইং আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য ছোট বোতলে ব্যাপকভাবে বিক্রি হয় এবং এই পণ্যগুলি প্রাথমিকভাবে পৃথক বন্দুকের মালিকদের দ্বারা বন্দুকের শেষ পর্যন্ত ছোট স্পর্শ-আপগুলি প্রয়োগ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে একটি ছোট স্ক্র্যাচ সময়ের সাথে সাথে বন্দুকের উপর জংয়ের একটি প্রধান উৎস হয়ে উঠতে না পারে। কোল্ড ব্লুইং হলস্টার পরিধানের জন্য বিশেষভাবে প্রতিরোধী নয়, এবং এটি প্রচুর পরিমাণে জং প্রতিরোধও সরবরাহ করে না। প্রায়শই এটি একটি বন্দুকের ফিনিসের পর্যাপ্ত প্রসাধনী স্পর্শ প্রদান করে যখন প্রয়োগ করা হয় এবং নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত তেল দেওয়া হয়। যাইহোক, জংযুক্ত ছোট অঞ্চলগুলি প্রায়শই যে কোনও ঠান্ডা ব্লুয়িং প্রক্রিয়ার সাথে মেলে, মিশে যায় এবং পরিধান করে। শীতল ব্লুয়িং দ্রবণগুলির মধ্যে অন্তত একটিতে সেলেনিয়াম ডাই অক্সাইড থাকে। এগুলি কপার সেলেনাইডের একটি আবরণ পৃষ্ঠে জমা করে কাজ করে। নাইট্রে ব্লুয়িং প্রক্রিয়ায়, পালিশ করা এবং পরিষ্কার করা ইস্পাতের অংশগুলি গলিত লবণের স্নানের মধ্যে নিমজ্জিত করা হয়-সাধারণত পটাসিয়াম নাইট্রেট এবং সোডিয়াম নাইট্রেট (কখনও কখনও মোট নাইট্রেটের প্রতি পাউন্ডে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড সহ)। মিশ্রণটি গরম করা হয় এবং অংশগুলি তার দিয়ে এই দ্রবণে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রঙ পরিবর্তনের জন্য অংশগুলি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ক্রস বিভাগ এবং অংশগুলির আকার সমাপ্তির ফলাফল এবং এটি অর্জনের সময়কে প্রভাবিত করে। এই পদ্ধতিটি রিসিভার, স্লাইড বা স্প্রিং-এর মতো সমালোচনামূলকভাবে তাপ-চিকিত্সা করা অংশে ব্যবহার করা উচিত নয়। এটি সাধারণত পিন, স্ক্রু, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদির মতো ছোট অংশে ব্যবহৃত হয়। রঙগুলি খড়, স্বর্ণ, বাদামী, বেগুনি, নীল, টিল, তারপর কালো হয়ে থাকে। এই ফিনিসের উদাহরণগুলি পুরানো পকেট ঘড়িতে সাধারণ, যার হাতগুলি 'ময়ূর নীল' নামে পরিচিত, একটি সমৃদ্ধ আইরিসেন্ট নীল প্রদর্শন করে। রঙিন কেস শক্ত করা হল আগ্নেয়াস্ত্র শিল্পে সাধারণত ব্যবহৃত সমস্ত ধাতব রঙের পূর্বসূরি। সমসাময়িক তাপ-নিরাময়যোগ্য ইস্পাতের অস্তিত্ব ছিল না বা তাদের শৈশবে ছিল। নরম, কম কার্বন ইস্পাত ব্যবহার করা হত, তবে আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণকারীদের জন্য শক্তিশালী উপকরণের প্রয়োজন ছিল। প্রাথমিকভাবে কেস শক্তকরণ ব্যবহার করা হত তবে কোনও নান্দনিকতা সরবরাহ করত না। রঙিন কাঠামো শক্ত হয়ে যায় যখন নরম ইস্পাতগুলিকে পোড়া চামড়া, হাড়ের কাঠকয়লা এবং কাঠের কাঠকয়লার মিশ্রণে যুক্তিসঙ্গতভাবে এয়ারটাইট ক্রুসিবলের মধ্যে প্যাক করা হয়। এই ক্রুসিবলটি 6 ঘন্টা পর্যন্ত গরম করা হত (যত বেশি সময় ধরে তাপ প্রয়োগ করা হত তত ঘন কেস শক্ত হয়)। এই গরম করার প্রক্রিয়া শেষে ক্রুসিবলটি চুলা থেকে সরানো হয় এবং স্নানের নীচে একটি ছিদ্রযুক্ত কুণ্ডলীর মাধ্যমে জোর করে বাতাসের সাথে জলের স্নানের উপরে স্থাপন করা হয়। ক্রুসিবলের নীচের অংশটি খোলা হয় যার ফলে সামগ্রীগুলি দ্রুত বুদ্বুদযুক্ত জলে পড়ে যায়। ডিফারেনশিয়াল কুলিং রঙের নিদর্শন দেখানোর পাশাপাশি অংশটিকে শক্ত করে তোলে। এই পদ্ধতির বৈচিত্র্যের মাধ্যমে জলের পরিবর্তে তেল শমন সহ বিভিন্ন রঙ অর্জন করা যেতে পারে। ব্রাউনিং 'ব্রাউনিং' নিয়ন্ত্রিত লাল জং, এবং এটি 'প্লুমিং' বা 'প্লাম ব্রাউন' নামেও পরিচিত। সাধারণত নীলের মতো বাদামী রঙে একই দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে। পার্থক্য হল ব্লুইং করার জন্য ফুটন্ত জলে নিমজ্জিত করা। জং তারপর কালো-নীল হয়ে যায়। অনেক পুরোনো ব্রাউনিং এবং ব্লুয়িং সূত্র ক্ষয়কারী দ্রবণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় (ধাতুতে মরিচের জন্য প্রয়োজনীয়) এবং প্রায়শই এতে সায়ানাইড বা পারদের লবণের দ্রবণ থাকে যা মানুষের জন্য বিশেষভাবে বিষাক্ত। অ্যাপ্লিকেশন ব্লুইং সাধারণত বন্দুক প্রস্তুতকারক, বন্দুক প্রস্তুতকারক এবং বন্দুক মালিকদের দ্বারা তাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলির প্রসাধনী চেহারা উন্নত করতে এবং ক্ষয় প্রতিরোধের একটি পরিমাপ প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়। এটি যন্ত্রবিদদের দ্বারা তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য তৈরি সরঞ্জামগুলি রক্ষা এবং সুন্দর করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। ব্লুইং উপরিভাগের আঁচড় প্রতিরোধ করে ধাতব ফিনিস বজায় রাখতেও সহায়তা করে এবং বন্দুকের নলের দিকে তাকানোর সময় শ্যুটারের চোখের উজ্জ্বলতা হ্রাস করতেও সহায়তা করে। সমস্ত নীল রঙের অংশে এখনও মরিচা প্রতিরোধের জন্য তেলের প্রয়োজন হয়। ব্লুয়িং, একটি রাসায়নিক রূপান্তর আবরণ হওয়ায়, পরিধান এবং জারা প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ধাতুপট্টাবৃত আবরণের মতো শক্তিশালী নয় এবং সাধারণত 2.5 মাইক্রোমিটার (0.0001 ইঞ্চি) এর চেয়ে পুরু হয় না। এই কারণে, সঠিকভাবে-মেশিনযুক্ত অংশগুলিতে কোনও প্রশংসনীয় পুরুত্ব যোগ না করা বিবেচনা করা হয়। ঘর্ষণ, হোলস্টার পরিধানের মতো, দ্রুত ঠান্ডা ব্লুইং অপসারণ করে এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবহারের জন্য গরম ব্লুইং, জং বা ধোঁয়া ব্লুইং অপসারণ করে। যেখানে ঘর্ষণ উপস্থিত থাকে সেখানে স্পর্শ-আপ হিসাবে ঠান্ডা ব্লুইং ব্যবহার করা সাধারণত অগ্রহণযোগ্য। যদি কোল্ড ব্লুইং একমাত্র ব্যবহারিক বিকল্প হয়, তবে লেপের আয়ু যতটা সম্ভব বাড়ানোর জন্য জায়গাটি তেল দিয়ে রাখা উচিত। নতুন বন্দুকগুলি সাধারণত ন্যূনতম ব্যয়বহুল ফিনিস হিসাবে দেওয়া নীল রঙের ফিনিস বিকল্পগুলিতে পাওয়া যায় এবং পার্কারাইজিং বা হার্ড ক্রোম প্লেটিং বা টেনিফারের মতো নাইট্রাইডিং প্রক্রিয়াগুলির তুলনায় জং প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও এই ফিনিসটি সবচেয়ে কম কার্যকর। সূক্ষ্ম ঘড়ির ইস্পাতের অংশ এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম ধাতব কাজের জন্য রঙ দেওয়ার জন্যও ব্লুইং ব্যবহার করা হয়। এটি প্রায়শই রাসায়নিক ছাড়াই একটি নীল অক্সাইড ফিল্ম উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত ইস্পাতকে গরম করে অর্জন করা হয়। কঠিন করার পরে কার্বন স্টিলকে টেম্পার করার সময় অক্সাইড ফিল্মের নীল চেহারাটি তাপমাত্রার ইঙ্গিত হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, যা স্প্রিংসগুলির জন্য উপযুক্ত মেজাজের অবস্থাকে নির্দেশ করে। কাস্ট-লোহার রান্নার পাত্রেও ব্লুয়িং ব্যবহার করা হয়, যাতে এটি তুলনামূলকভাবে জং-প্রতিরোধী এবং নন-স্টিক হয়। এই ক্ষেত্রে রান্নার তেল, বন্দুকের তেলের পরিবর্তে, জলকে স্থানচ্যুত করতে এবং জং প্রতিরোধ করতে কাজ করে। প্রিমিয়াম বেড়া ব্লেডগুলি প্রায়শই একটি নীল রঙের সমাপ্তির সাথে দেওয়া হয়। এই ফিনিস তাদের মরচে না পড়ে স্পোর্টস ব্যাগের মতো উচ্চ-আর্দ্র অবস্থায় সংরক্ষণ করার অনুমতি দেয়। ব্লুইং প্রায়শই একটি শখের প্রচেষ্টা, এবং ব্লুইংয়ের অনেক পদ্ধতি রয়েছে এবং প্রতিটি পদ্ধতির আপেক্ষিক কার্যকারিতা সম্পর্কে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে, রেজার ব্লেডগুলি প্রায়শই নীল ইস্পাত ছিল। রেজার ব্লেডের নীল ইস্পাতের একটি অ-রৈখিক প্রতিরোধ বৈশিষ্ট্য, যা পরে অর্ধপরিবাহী ডায়োড জংশনে আবিষ্কৃত একই বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস দেয়, নীল ইস্পাত রেজার ব্লেডের প্রস্তুত প্রাপ্যতা সহ, স্ফটিক সেট এএম রেডিওতে ডিটেক্টর হিসাবে রেজার ব্লেডের ব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে যা সার্ভিসম্যান (ফক্সহোল রেডিও হিসাবে) বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবন্দীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। লৌহঘটিত নয় এমন উপাদান ব্লুইং শুধুমাত্র লৌহঘটিত পদার্থ যেমন ইস্পাত, ঢালাই লোহা বা স্টেইনলেস স্টিলের উপর কাজ করে, ক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য কারণ এটি লোহা কে ফে3ও4-এ পরিবর্তন করে। যেহেতু অ্যালুমিনিয়াম এবং পলিমারগুলি মরিচা দেয় না, তাই এগুলি নীল করা যায় না এবং কোনও জারা সুরক্ষা প্রদান করা হয় না। যাইহোক, ব্লুইং প্রক্রিয়া থেকে রাসায়নিকগুলি অ্যালুমিনিয়াম এবং পলিমার অংশে অসম দাগ সৃষ্টি করতে পারে। অ্যালুমিনিয়ামের উপর কখনও হট ব্লু করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ এটি প্রতিক্রিয়া করে এটি সাধারণত কস্টিক লবণের স্নানের মধ্যে দ্রবীভূত হয়। আরও দেখুন টেম্পারিং (ধাতুবিদ্যা) ফসফেট রূপান্তর আবরণ পাটিনা নোটস রেফারেন্স আরও পড়ুন তবে আবরণ ক্ষয় প্রতিরোধ